16 Ludwig, 



Unter den Gläsern aus Chaldäa fanden sich auch grün 

 gefärbte. 



B. Moderne Gläser. 



a) Kry stall glas von Brooklyn (New- York). Von 

 Gläsern stammend, die auf der Londoner Industrie-Aus- 

 stellung 1851 die Augen der Kenner erfreuten. 



Das specif. Gewicht desselben fand ich = 3,1953 

 (Wasser von 9°C. == 1,000). Nämlich: 



Gericht des Glasstückes in der Luft = 5,007 Grm. 

 Gewicht des Seidenfadens = 0,002 „ 



Gewicht des Glasstückes im Wasser von 9° C. = 3,440 Grm. 

 also Gewicht des verdrängten Wassers = 5,00? — 3,440= 1,567 Grm. 



und spec. Gew. des Brooklvnkrvstallglases = _2i = 3,1953 



1,567 

 oder in runder Summe = 3,20. 



In die Zusammensetzung des Glassatzes sollen nach 

 der Angabe des Herrn Bergrath Schüler eingehen: 

 Kieselerde, Kali, Bleioxyd, arsenige Säure und etwas 

 Braunstein. Es fehlte mir noch an Zeit, die Analyse 

 vorzunehmen. (24. März 1852.) 



h) Flintglas von Maes in Clichy. Spec. Gew. 

 desselben 3,620 (Wasser von ll^C. — 1,000). Nämlich: 



Gewicht des Glasstückes in der Luft = 8,309 Grm. 



Gewicht desselben im Wasser =6,014 „ 



also Gewicht des verdrängten Wassers = 2,295 „ 



8,309 



und spec. Gew. de.-; Flintglases = = 3,62048 „ 



* 2,295 



oder in runder Zahl = 3,620. 



In die Zusammensetzung des Glassatzes sollen nach 

 Angabe des Herrn Bergrath Schüler eingehen: Kiesel- 

 erde, Kali, Bleioxyd, Borsäure, arsenige Säure und Braun- 

 stein. Auch dieses Glas bleibt mir noch zu analysiren 

 übrig. (24. März 1852.) 



c) Französisches Kronglas von Maes, von 

 Herrn Bergrath Schüler erhalten im Februar 1852, ana- 

 lysirt im März 1852. Spec. Gew. = 2,684 (Wasser von 

 70C. = 1). Nämlich: 



